52 MOR 



d'argile , donne une chaux maigre sensiblement hydraulique } 

 cell.' qui contient 0,16 à 0,20 dargile, donne une chaux maigre 

 très-.ijdraulicfue; enfin, celle qui contient 0,2 5 à o,3o d'argile, 

 donne la chaux maigre hjdraulique connue sous le nom de 

 ciment romain. 



D'c près ce qui précède on doit considérer les chaux maigres 

 hydrauliques comme essentiellement formées de sous-silicate de 

 chaux} m.'iisune observation que nous devons à M. Vicat , et 

 qui a été coïifirmée par M. Mmard , c'est qu"en ne calcinant 

 que médiocrement le sous-carhonate de chaux pur, de ma- 

 nière a n'en chasser qu'une portion de son acide carbonique, 

 on obtient une matière repiésenlée par chaux -ï- sous-carbo- 

 nale de chaux, anhydres, qui possède plusieurs des propriétés 

 d'une chaux mai<^re hjdraulique^ lorsqu'on la mêle avec l'eau. 

 D'après M. Minarrl , une pierre à chaux qui ne contient que 

 0.01 d'argiie, devient cliaux maigre hydraulique, si elle ne 

 perd par une calcination lente que 0,08, 0,12, ou 0,20. 



Pour faire du mortier avec de la chaux grasse ou de la 

 chaux maigre, il faut y ajouter de l'eau et une matière so- 

 lide, grenue, qui est en général, ou du sable siliceux, ou 

 de la pouzzolane , ou de l'argile qui a été fortement calcinée. 

 M. John appelle cette matière solide grenue un alliage. L'ad- 

 dition de l'alliage a pour objet: 



1." De prévenir dans le mortier appliqué sur des pierres , 

 les solutions de continuité , qui ne manqueroient pas de se 

 produire par le retrait que le ciment éprouve en perdant 

 son excès d'eau , une fois qu'il est exposé à l'action de l'air. 

 L'alliage, en rendant le retrait plus uniforme, occasionne 

 par là des interstices dans le mortier, qui, trop petits pour 

 nuire beaucoup à sa solidité , ont l'avantage de faciliter le 

 jeu des parties du mortier lorsqu'elles sont soumises à des al- 

 ternatives de condensation ou de dilatation ; elles produisent, 

 pour ainsi dire, l'effet de compensateurs. 



2.° De diminuer le prix du mortier en diminuant la quan- 

 tité de chaux qui entre dans sa composition. 



3.° Enfin, d'augmenter la solidité du mortier. Pour que cette 

 condition soit remplie, il faut que la force d'adhésion de la 

 chaux à la surface du grain de l'alliage soit plus forte que 

 la cohésion des particules de la chaux éteinte, 11 faut en outre 



